H. LE CHATELIEK — LKS ALLIAGES MÉTALLIQUES 



J'une façon continue avec la composition de l'al- 

 liage. 



Le pouvulr tliermo-ëectrique des alliages varie d'une 

 façon considérable avec leur composition; mais 

 on n'a signalé jusqu'ici aucune relation définie 

 entre cette variation et celle de la constitution 

 chimique; les mesures de pouvoir thermo-élec- 

 trique ne semblent donc pas utilisables, pour le 

 moment, dans une élude d'ensemble sur les al- 

 liages métalliques. 



Les imi/iriétéii miif/nètiq tien, moins étudiées encore, 

 sont, pour le même motif, sans application ac- 

 tuelle. 



liensUè. — Ladensité d'un mélange mécanique ne 

 peut différer beaucoup de la moyenne des densités 

 des corps constituants; il en est rarement ainsi, au 

 contraire, dans les mélanges homogènes chimiques 

 rombinniso/i ou dissolution). On peut dont espérer 

 tirer quelques indications des mesures de densité. 

 Des expériences extrêmement nombreuses ont été 

 faites dans cette voie, mais sans conduire à aucun 

 résultat bien intéressant. Les variations de densité 

 résultant des combinaisons entre corps similaires 

 sont toujours très faibles; en fait, dans les alliages 

 métalliques les écarts entre les densités observées 

 et les densités calculées par la règle des mélanges 

 ne dépassent pas 3% , c'est-à-dire sont de l'ordre 

 des variations de densité qu'un métal pur peut 

 éprouver. Aussi les expérimentateurs les plus 

 habiles n'arrivent-ils qu'à des résultats très dis- 

 cordants; M. Riche, dans une étude sur les alliages 

 de cuivre el d'étain, a mis en évidence l'impoi- 

 tance de ces écarts et a montré que, si l'on 

 pouvait, dans une certaine mesure, les atténuer, on 

 ne pouvait espérer les supprimer complètement. 

 Il a fait voir que lesdensitésprisessur des barreaux 

 sont tout à fait différentes de celles que l'on observe 

 Nur la limaille. Voici quelques-uns des résultats 

 (il)tenus parce savant iTableau I) : 

 Tableau I 



Les causes de ces irrégularités ne sont pas com- 

 plètement connues; la plus importante pour les 

 alliages riches en cuivre semble être la variation 

 de densité de ce métal qui. à l'élal pur. d'après 



.Marchand, pourrait aller de 7,7 à 8,9i. En outre, 

 il existe dans les barreaux des vides résultant 

 soit des bulles de gaz dégagées pendant la soli- 

 dification du métal fondu, soit des solutions de 

 continuité amenées par l'inégale contraction des 

 cristaux juxtaposés qui n'ont pas le même coef- 

 licient de dilatation. Ces deux causes d'erreurs 

 peuventétre supprimées parl'emploi de la limaille, 

 mais de nouvelles causes d'erreurs remplacent les 

 précédentes. La désagrégation du métal ne peut 

 être obtenue sans un écrouissage qui fait varier 

 irrégulièrement sa densité; enfin, les phénomènes 

 bien connus de liquation font que la limaille n'a 

 pas la même composition et par suite la même 

 densité suivant le point oii elle a été prise. 



Les expériences faites par M. Riche sur l;i 

 limaille d'alliage de cuivre et d'étain montrent 

 nettement, malgré les discordances des résultats, 

 qu'on ne saurait admettre que ces alliages soient 

 constitués par la juxtaposition de cristaux de 

 cuivre et d'étain. La densité reste à peu près cons- 

 tante et égale à 8.'J depuis le cuivre pur jusqu ;i 

 l'alliage Su Cu', puis, pour les teneurs en cuivre 

 moindres, elle décroit régulièrement jusqu'à la , 

 densité de Fétain 7,3. Le graphique de la figure !• 

 résume ces résultats : 



Ces résultats s'expliquent très simj)iement si l'ou 

 admet l'existence de la combinaison Su Cu-' on lui 

 attribuant une densité égale à celle du cuivi'e. 



Cocffiric/if tic dilaUttiiin. — IJes expériences faites 

 par Crace-Calvert sur la dilatation des alliages 

 de cuivre etélain ont donné les résultats résumés 

 dans le diagramme de la ligure 10 ipage 533 . 



Le maximum de celle couibe correspond à la 

 même composition Su Cu-'. On ne peut expliquer 

 cette allure de la courbe de dilatation sans 

 admettre l'existence de la combinaison définie 

 correspondante. Un mélange mécanique de cuivre 

 et d'étain aurait nécessairement donné une courbe 

 continue. Mais les expériences semblables ont été 

 ius(|u'ici lorl peu nombreuses. 



Fiisiùili/v. 



L'étude it(.' la fusiliililé des alliages, 



